341 



des Scioncos de Saint» P<?<^er<ibours:. 



342 



eine Porzelianrolire gebraclit, welche an dcm eiueu 

 Endc diircli cinen Kautscluikpfropfen liiftdicht ver- 

 schlosseii wiirde, wiilnend dus aiulcrc Endc desselben 

 mit cincni Sprongersclien vVspirator in Vcrbiudung 

 gebraclit wurde. Die Rolirc wiirde nun obue Erwtlr- 

 mung evacuirt. Hicboi zcigton melirfaclic Versuche, 

 dass das Eiscn kein Gas cntlicss; in der Tbat zcigtc 

 die ans dem Aspirator austreteude Luft, welche in 

 eincra Maassrohre gesammelt uud dann nach Bun- 

 sen's Méthode untersucht wurde, keine Beiraengun- 

 gen frenidcr Gase; nur zuweilen fand sicli bci einigen 

 Versuchen ein etwas erholitcr Koblensuuregelialt bis 

 1 ,1 Volumprocent ; doch war die gauze Menge desselben 

 so gering, dass ich niclit mit Bestimmtbcit anzugeben 

 vermag, ob dieser hobo Gehalt ivirklicb ans dem Ei- 

 sen getretenem Gasc oder Beobacbtungsfehlern zuzu- 

 schreiben ist. Nachdem aus dem Aspirator und der 

 Rôhre aile Luft entfernt worden, wurde die Rohre 

 entweder gleich iiber Kohlcnfcuer bis znni hellsten 

 Roth oder bis zur Weissglutb, also etwa 1000'', er- 

 hitzt, oder aber die Erwilrmiiug wurde erst zu nie- 

 drigerem Grade getriebeu und dann erst bis zum hell- 

 sten Roth gcstcigert, wobei dann die wahrcnd jeder 

 Période sich entwickelndeu Gase ciuzeln gesamnielt 

 und untersucht wurdcn. Die Analyse der Gase fuhrte 

 ich nach den von Bunsen in seiuen «Gasometrische 

 Methoden» angegebenen Regein aus. Im Nachfolgen- 

 den tlieile ich nun die Versuche iiber diesen Gegen- 

 staud mit. 



Erster Versuch. Das Eisen ist von mir auf eincr ver- 

 silberten, hoch polirten Daguerotypplatte niedergc- 

 schlagen. DasGefiige war iiusserst feinkornig und voU- 

 kommen frei von Blasenbildung. Auf ciner Plattc von 

 370"'" Oberfliiche wurden tiiglich nur 3 — 4 gr. Ei- 

 sen reducirt. Die Dicke der Eiseuschicht, berechnet 

 aus ihrem Gewicht, wobei, wic imiuer, das specifische 

 Gewicht des Eisens zu 7,7 angenommen wurde, betrug 

 0,08 Millimeter. Die erste Gasprobe wurde entwickelt 

 bei dunkler Rothgluth, also etwa bei 600\ indem die 

 Porzelianrolire iiber Gasflaramcn erhitzt wurde Nach- 

 dem kein Gas mchr entwickelt wurde, erhitzte ich die 

 Rôhre iiber Kohlenfeuer; die nun eutweichenden Gase 

 bildeten die 2te Probe. Bei diesen Versuchen erhielt 

 ich folgende Gasvolumina, bezogen auf 7G0"'" Druck 

 und 0^ Temperatur, wobei das Volumen des Eisens 

 = 1 gesetzt ist. 



Iste Probe. 2te Probe. Im Ganzen. 



Volumiua. l'roccnt. Voluuiiua. Procont. Volamina, Procect. 



Wasserdampf...38,'. 58,5 13,9 43,2 52,2 53,< 



Stidistoff. 12,4 18,8 2,9 8,9 15,2 15,5 



Kohleiioxyd.. .. 7,'. 11,3 7,2 22,7 14,7 15,1 



Kolilcusiuirc .. . 6,C 10,t 5,7 17,8 12,'. 12,7 



^Yassel■llaInl)f. . . 0,8 1,3 2,< 7,< 3,2 3,3 



Summe 65,C 100,0 32,« 100,0 97,7 100,o 



7Avei(er Versucb. Zu diesem Versuche benutzte ich 

 die erste der zwei Eisenprobcn, welche ïïerr Klein 

 die GUte batte, mir auf die in der Expédition der 

 Staatspapierc gebràuchliche Weise zu priipariren. Auf 

 einer Platte von gegen 100'"' Oberfliiche wurden tiig- 

 lich gegen 12 gr. Eisen niedergeschlagon. Die Ober- 

 fliiche war feinkornig mit deutlicher Blasenbildung. 

 Dicke der Platte 0"',"'i25. Es wurden zwei Gasproben 

 genorifmen ; die Iste wurde bei 100' C. entwickelt, 

 die 2te uber Kohlenfeuer bei heller Rothgluth. 



Bei 100°. tjber Kohlen. Im Ganzen. 



Volnmiua. Proi'ont. Volumina. Proceut. Volnmiua. Procont. 



Wasserstoff 2,7 91,5 13,t 65,l 15,8 68,7 



Stickstoff. 0,8 4,0 0,8 3,5 



Kohlenoxyd 5,5 27,3 5,5 23,9 



Kohlensaure 0,i 2,8 0,3 1,5 0,< 1,7 



Wasserdampf . . . 0,i 2,7 0,< 2,o 0,5 2,2 



Summe 2,9 100,o 20,i 100,n 23,o 100,0 



Diifter Versuch. Zu diesem Versuche nalim ich die 

 2 te Probe des von Klein phiparirten Eisens. Es war 

 eben so feinkornig wie das der ersten Probe. Dicke 

 der Platte 0"',"'i4. Das Gas wurde entwickelt bei 

 100 C. und iiber Kohlenfeuer. 



Bei 100°. iJber KoMen. Im Ganzen. 



Volumina. Proceut. Volumina. Proceut. VolumiDa. Procent. 



Wasserstoff 2,2 92,i 10,c 56,2 12,s G0,3 



Stickstoff 1,2 6,3 1,2 5,G 



Kohlenoxyd.... 5,7 30,1 5,7 26,7 



Kolilcusiiuic.... 0,08 o,i 0,8 4,6 0,9 4,3 



Wasserdampf ... 0,i 4,5 0,5 2,7 0,6 3,0 



Summe 2,38 100,0 18,8 100,0 21,2 99,9 



Yierlcr Versucli. Das Eisen zu diesem Versuche habe 

 ich sclbst auf einer Kupferplattc unter sehr schwacheu 

 Strômen reducirt; im Laufe vQn 5 Tagen erhielt ich 

 8 gr. Eisen. Die Dicke der Platte 0"'."'27. Es wurde 

 nur eine Probe von Gasen genommen, welche iiber 

 Kohlenfeuer entwickelt waren. 



Volumina. Procent. 



Wasserstoff". 12,o 58,3 



Stickstoff". 1,2 5,8 



Kohlenoxyd 3,6 17,4 



Kohlensaure ... 2,8 13,6 



Wasserdampf... l,o 4,9 



Summe 20,6 



100,0 



22* 



